( 586 ) 

 observe toujours (à la coiulition d'opérer sur une matière préalablement 

 pulvérisée) la même tension qu'avec l'oxyde ordinaire, la constance de 

 cette tension tant qu'on reste au-dessus de l'oxyde Cu-O et aussi la sépara- 

 tion nette et tranchée de la matière en oxyde rouge et en oxyde noir. 



» La fusion du mélange d'oxydes n'a donc pas amené leur combinai- 

 son ('); le produit obtenu est seidement un mélange intime dans lequel 

 chaque oxyde conserve ses propriétés particulières. 



» Nous arrivons maintenant à la dissociation de l'oxyde à une tempéra- 

 ture suffisamment élevée pour liquéfier le produit dissocié. 



» L'oxyde étant maintenu à une température constante donne un dé- 

 gagement assez rapide de gaz, qui s'arrête quand sa tension a pris une 

 valeur déterminée. Mais cette tension varie avec l'état de décomposition 

 de l'oxyde, elle diminue rapidement à mesure que l'on enlève du gaz 

 oxygène et que le résidu se rapproche, par conséquent, de la composition 

 du sous-oxyde (-). 



» Remarquons, en passant, que ce mode de variation de la pression de 

 l'oxygène semblerait rapprocher le phénomène observé de celui de la 

 dissolution d'un gaz dans un liquide. 



Il Si maintenant, après avoir décomposé une partie de l'oxyde, on laisse 

 refroidir lentement le tube à dissociation, on voit d'abord la pression de 

 l'oxygène diminuer dans l'appareil jusqu'au moment où la solidification 

 du mélange d'oxydes a lieu. La pression augmente alors brusquement, 

 atteint bientôt son maximum et, le refroidissement continuant, diminue 

 d'une manière régulière jusqu'à devenir nulle, si la surface d'absorption 

 est suffisante. Ainsi, dans une de nos expériences, la tension de dissocia- 

 tion du produit fondu étant réduite à 90™™, on la vit remonter brusque- 

 ment à aSo™'", au moment du changement d'état, et diminuer régulière- 

 ment ensuite. 



(') A moins que l'on admette sans preuve que la combinaison effectuée à haute tempé- 

 rature s'est détruite au moment de la solidification du composé. 



(-) Dans une expérience on avait introduit dans l'appareil à dissociation i4^'j78 d'un 

 oxyde partiellement décomposé, répondant sensiblement à la formule Cu' 0'. La tension 

 de dissociation de ce mélange était de 623,7, tandis que l'oxyde pur eût donné une tension 

 supérieure à i™. 



En enlevant 80", 3 de gaz oxygène, on fit tomber la pression à 36']'". Il a suffi alors 

 d'enlever 3o'^= pour faire tomber la pression à 307,7. 



Remarquons que, pour arriver à l'oxydule pur, il aurait fallu enlever au mélange pri- 

 mitif fii^ d'oxygène. La décomposition du mélange était donc bien loin d'être complète. 



